( 332 ) 



qui démontre l'action nuisible de l'oxygène, c'est que du nickel affiné au 

 sein d'une atmosphère réductrice est extrêmement malléable : tel est celui 

 qui se dépose accidentellement sur le nez des tnyères de nos fourneaux, 

 au milieu du combustible. Ce même nickel, refondu ou simplement porté 

 au rouge au contact de l'air, peut se pulvériser ensuite sous le marteau. 

 Persuadé de ce fait, dès 1876 j'avais proposé d'additionner au nickel du 

 manganèse métallique, comme on le fait dans la fabrication de l'acier. 

 J'avais choisi le manganèse comme adjuvant à cause de son prix assez bas 

 à l'état de ferromanganèse; mais il allait sans dire que la plupart des 

 autres métaux facilement oxydables devaient convenir. 



» Le manganèse améliore en effet le nickel ; mais, comme tous les mé- 

 taux avides d'oxygène, il disparaît dans les refontes, et le nickel redevient 

 cassant. En un mot, les métaux oxydables, additionnes au nickel, ne 

 répondent pas aux exigences de la pratique, comme le fait le phosphore, 

 qui est le corps que j'emploie. 



» Outre l'avantage de ne point disparaître par les refontes, au moins 

 d'une manière sensible, et quand il est aux faibles doses nécessaires, le 

 phosphore, à poids égal, enlève une quantité d'oxygène beaucoup plus 

 grande que ne peut le faire aucun métal utilisable pour le même but : 

 ainsi, tandis que i unité de phosphore enlève 1,2^ d'oxygène en pas- 

 sant à l'état d'acide phosphorique et i,5o d'oxygène en passant à l'état 

 de phosphate simple, i unité de manganèse n'enlèvera que o,3o d'oxy- 

 gène en passant à l'état de protoxyde de manganèse; i unité de zinc 

 enlèvera o,25 d'oxygène; i unité de magnésium, 0,66 d'oxygène, etc. 



» D'autre part, le phosphore agit sur le métal de façon à lui donner les 

 diverses manières d'être dont les arts peuvent avoir besoin, et son effet est 

 comparable à celui du carbone sur les fers. Ainsi, jusqu'à 3 millièmes de 

 phosphore, le nickel est doux et très malléable; au-dessus de cette dose, 

 sa dureté s'accroît aux dépens de la malléabilité. 



» Un des moyens que j'emploie pour incorporer le phosphore au nickel 

 consiste à additionner au bain de nickel, dans la proportion convenable, 

 un phosphure de nickel qui contient environ 6 pour 100 de phosphore. Je 

 l'obtiens en fondant un mélange de phosphate de chaux, de silice, de 

 charbon et de nickel. Ce phosphure riche est blanc, dur et cassant. 



» J'ai laminé aisément à chaud et à froid du nickel à o,oo25 de phos- 

 phore, obtenant sans difficulté des feuilles de o,oooo5 d'épaisseur, c'est- 

 à-dire aussi minces qu'il est possible de faire sans laminer en paquets, et tout 

 indique que l'on peut arriver beaucoup plus bas. J'ai observé qu'à la pre- 



